— 573 — 



Le curve di raffreddamento per le singole miscele mostrano nella soli- 

 dificazione un solo rallentamento ; esso s'avvicina molto ad un arresto, poiché 

 dura al più 10-12 gradi; non si può quindi tracciare una seconda curva di 

 cristallizzazione che ne indichi il termine. Nessun altro arresto o rallenta- 

 mento si osserva anche quando si segua il raffredd amento fino a 200°. 



Dalle curve di raffreddamento e dal diagramma di stato risulta che clo- 

 ruro potassico e bromuro potassico ad alta temperatura dànno cristalli misti 

 in tutti i rapporti con leggero minimo. 



Tabella l a . — KCl-KBr. 



Numero j 



% in 

 KCi 



peso 

 KBr 



°/o mol 

 KCl 



jcolare 

 KBr 



Temperatura 



di 



cristallizzazione 



1 



0 



100 



0 



100 



740 



2 



10 



90 



15.07 



84.93 



736 



3 



20 



80 



28.53 



71.47 



734 



4 



30 



70 



40 62 



59.38 



735 



5 



40 



60 



51.56 



48.44 



737 



6 



50 



50 



61.49 



38.51 



739 



7 



60 



40 



70.55 



29.45 



745 



8 



70 



30 



78.84 



21.16 



752 



9 



80 



20 



86.4 



13.54 



758 



10 



90 



10 



93.51 



6.49 



ia 



11 



100 



0 



100 



0 



7, 1 



800 . 



800 



750 



750 



700 



700 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Mol. °/o KCl 



Fig. 1. — KCl-KBr. 



La curva di cristallizzazione primaria tracciata da Ruff e Plato è assai 

 simile alla nostra; il minimo è circa 10 gradi più basso del punto di 

 solidificazione del bromuro e corrisponde a una concentrazione di circa 

 33 mol. Vo KCl. 



2. KBr-KI. 



Questa coppia si comporta in modo analogo alla precedente. La misci- 

 bilità allo stato solido ha luogo in tutti i rapporti. La curva di cristallizza- 

 Rendiccnti. Voi. XX, 2° Sem. 1911, 76 



